525 



Malheureusement cos avantages ne insistent pas a un examen 

 scrieux. 



Ainsi 1'afllnage exigoait, pendant tout le temps de son oeuvre, la 

 presence d'un silicate assez riche en oxydule de fer pour qu'il piU 

 s'etablir, cntre la scorie et le fer cru , un e'change de carbone et 

 d'oxygene. Or, pour que cette scorie eut une action efflcace, il 

 fallait quo sa composition ne fut pas eloignee de celle d'un bisi- 

 licate, correspondante a une teneur de 30 / en metal. II en resul- 

 tait que le tiers du me'tal contenu dans le mineral sortait du four- 

 neau a 1'etat de scorie. 



Ce n'etait \h cependant, eu e'gard a 1'abondance cles minerals, 

 qu'un inconvenient secondaire. Mais 1'appareil renfermait en lui- 

 memo un vice de nature : c'e'tait de fournir toujours des produits 

 heterogenes et incertains. Ainsi , lorsque 1'afllnage s'etait longtemps 

 prolonge et completement accompli , on obtenait du fer d'excellente 

 qualite. Si la decarburalion avail ete moins intense, on obtenait 

 souvent de 1'acier, mais plus sou vent encore du fer cru, aigre et 

 cassant, impropre a tout usage. 



M. Flachat dit, d'apres Schwedenborg ct en parlant dcs stuekofen 

 de la Styrie : 



Les produits se divisaient en deux portions de nature dis- 

 tincte. La partie superieure du bain metallique s'affinait com- 

 pletement sous 1'influence du vent et des scories , et se con- 

 vertissait en bon fer; tandis que la partie infe'rieure, restant 

 combine'e a une plus grande quantite" de fer cru , exigeait un 

 remaniement complet dans un foyer special. On y terminait 

 1'operation commencee en y lique'fiant une on plusicurs fois 

 la masse, sous 1'influence du charbon et de 1'air force, jusqu'a 

 ce qu'on eut atteint la qualite que Ton desirait obtenir. 



Ainsi s'evanouissait tout 1'avantage de la ine'thode; et telle est, 

 en effet, son infe'riorite relativement aux procede's qui la firent 

 disparaitre, qu'aujourd'hui meme , dans le Henneberget 1'Arriege, 

 malgre tons les perfectionnements dont elle s'est entouree , on ne 

 parvicnta produire, avec son secours, le quintal metrique de fer 

 en barres qu'avec une consommalion de 350 kilog. de charbon , 

 et une perte seche d'un tiers au moins de 1'excellcnt minerai 

 dont on dispose. 



Neanmoins la decouverte des fourneaux a masse ouvrit un 

 champ nouvcau a rindustric siderurgique , en lui permellant 



